( 94^ ) 



» Aiijilii. — L'analyse a été faite par la méthode dite rationnelle, instituée 

 par MRI. Brongniart et Malaguti. Cette méthode consiste à séparer le sih- 

 cale d'alumine hydraté, considéré comme pur, par une série d'attaques 

 successives, à l'aide de l'acide sulfurique concentré d'abord, puis à l'aide 

 de la soude caustique ; ces attaques sont répétées plusieurs fois. On élimine 

 un résidu sableux, complexe, inattaquable. J'ai trouvé de la sorte : 



B-i N" 41. 



N» 3. N» 4 a. N» 4 *. 



Silice 4' >o" ^i,oo 29,27 



Alumine 22,12 23, 5o 20,00 



Eau 12,18 12,25 11,21 



Résidu 21,40 18, II 24,12 



Chaux 1,00 1,00 2,00 



Magnésie 0,09 o,4o o,4o 



Oxyde de fer 0,08 0,20 i ,00 



Potasse et soude 0,08 i ,65 i ,5o 



» En négligeant les résidus et les autres matières considérées comme im- 

 puretés, on trouve les nombres suivants ; 



Silice. Alumine. Eau. 



B-inoS 56,71 28, .17 15,91 



B'' 41, n° 4 « 54,00 3i,oo i5,oo 



B^ h\, ï\° k b 54,00 29,00 i6,oo 



qui indiquent luie complète identité pour ces silicates alumineux. 



» Une autre étude faite sur deux autres échantillons d'argiles lavées, 

 ayant une même origine, a conduit aux chiffres suivants : 



l^„^^ NoSA. 



Analyse Analyse Analyse 



rationnelle. rationnelle. cmijiriquc. 



Silice 89,25 43j8o 61 ,22 



Alumine 24, 5o 28,95 34, 00 



Eau 12,88 12 ,5g » 



Résidu 5,5o 16,00 » 



Chaux 4î^" i,o5 2,00 



Magnésie traces » o , 34 



Oxyde de fer i a , 00 0,18 traces 



Potasse et soude non dosées i , 1 3 2,12 



a Le n" 5 est lU) sable rouge très-ferrugineux. 



M Sables. — Le lavage a dû s'effectuer spontanément sur quelques points, 



